TCVN6415-12:2016

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-12:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 12: XÁC ĐỊNH Đ Ộ B Ề N BĂNG GIÁ Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 12: Determination of frost resistance Lời nói đầu TCVN 6415-12:2016 thay th ế TCVN 6415-12:2005. TCVN 6415-12:2016 tương đương ISO 10545-12:1995. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6415-1÷18:2016 Gạch gốm ốp, lát - Phương ph á p thử , bao gồm các phần sau: - TCVN 6415-1:2016 (ISO 10545-1:2014) Phần 1: L ấ y m ẫ u và nghiệm thu sản ph ẩ m ; - TCVN 6415-2:2016 (ISO 10545-2:1995) Phần 2: Xác định kích thước và chất lượng b ề mặt; - TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:1995) Phần 3: X á c đ ị nh độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng r iê ng tương đối và khối lượng thể tích; - TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545-4:2014) Ph ầ n 4: X á c đ ịnh độ b ề n uốn và lực uốn g ã y ; - TCVN 6415-5:2016 (IS O 10545-5:1996) Phần 5: X á c định độ b ề n va đập bằng cách đ o hệ số phản hồi; - TCVN 6415-6:2016 (ISO 10545-6:2010) Phần 6: Xác định độ bền mài mòn s â u đối với gạch không phủ men; - TCVN 6415-7:2016 (IS O 10545-7:1996) Ph ầ n 7: Xác đị nh độ bền mài mòn b ề mặt đối với gạch ph ủ men; - TCVN 6415-8:2016 (IS O 10545-8:2014) Phần 8: X á c định hệ số giãn nở nhiệt dài ; - TCVN 6415-9:2016 (ISO 10545-9:2013) Phần 9: X á c định độ bền sốc nhiệt ; - TCVN 6415-10:2016 (ISO 10545-10:1995) Phần 10: X á c định hệ số giãn nở ẩm ; - TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) Phần 11: Xác định độ b ề n rạn men đ ối với gạch men; - TCVN 6415-12:2016 (ISO 10545-12:1995) Phần 12: Xác đị nh độ b ề n băng giá ; - TCVN 6415-13:2016 (ISO 10545-13:1995) Phần 13: Xác đị nh đ ộ bền hóa học ; - TCVN 64 15-14:201 6 (ISO 10545-14:2015) Phần 14: Xác định độ bền chống b á m b ẩ n ; - TCVN 6415-15:2016 (IS O 10545-15:1995) Phần 15: Xác định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men; - TCVN 6415-16:2016 (ISO 10545-16:2010) Ph ầ n 16: X á c định sự khác biệt nhỏ về màu; - TCVN 6415-17:2016 Phần 17: X á c định h ệ số ma s á t; - TCVN 6415-18:2016 (EN 101:1991) Ph ầ n 18: X á c đ ị nh độ cứng b ề mặt theo thang Mohs. TCVN 6415-12:2016 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng bi ê n soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 12: XÁC ĐỊNH Đ Ộ B Ề N BĂNG GIÁ Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 12: Determination of frost resistance 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ b ề n b ă ng giá cho các loại gạch gốm ố p, lát dùng ở đi ề u kiện băng giá trong môi trường có nước. 2 Nguy ê n tắc Sau khi ngâm mẫu bão hòa nước, xử lý m ẫ u trong đi ề u kiện nhiệt độ thay đ ổ i giữa + 5 ° C và - 5 ° C , các b ề mặt mẫu phải tiếp xúc với băng giá trong suốt ít nh ấ t 100 chu kỳ đóng băng - tan băng. 3 Thiết bị, dụng cụ và vật liệu 3.1 Tủ sấy , có bộ phận điều khiển và khống ch ế nhiệt độ đến (110 ± 5) ° C . Lò vi sóng, tủ h ồ ng ngoại hoặc các hệ thống s ấ y khác đều có thể dùng được, nhưng đảm bảo cho k ế t quả tương đương. 3.2 Cân, có độ ch í nh xác 0,01 %. 3.3 Thiết b ị ng â m m ẫ u sau khi rút nước, là thùng chứa các mẫu gạch có gắn một bơm chân không c ó khả năng hạ th ấ p áp su ấ t xuống (60 ± 4) kPa. 3.4 Tủ lạnh, có khả năng làm băng giá tối thiểu 10 viên mẫu với tổng diện tích b ề mặt kh ô ng nhỏ hơn 0,25 m 2 .T ủ lạnh có các giá đỡ để đặt các vi ê n mẫu sao cho chúng kh ô ng ti ế p xúc với nhau. 3.5 Khăn ẩm 3.6 Nước, được duy trì ở nhiệt độ (20 ± 5) ° C . 3.7 Nhiệt k ế , hoặc dụng cụ đo nhiệt độ thích hợp khác. 4 M ẫ u thử 4.1 S ố lượng mẫu thử Mẫu thử gồm 10 viên gạch nguy ê n với tổng diện tích b ề mặt tối thiểu là 0,25 m 2 . Tuy nhiên trong trường hợp nếu k í ch thước mẫu quá lớn th ì có th ể cắt ra để phù hợp với thi ế t bị. 4.2 Chuẩn b ị mẫu thử Các mẫu th ử không có khuyết tật như rạn, nứt, sứt cạnh, bọt, v.v... Nếu các mẫu thử có khuyết tật thì phải đánh dấu trước các v ế t khuy ế t tật đó bằng bút không phai và các khuy ế t tật này phải được xem xét sau khi th ử . Mẫu được s ấ y trong tủ sấy (3.1) ở nhiệt độ (110 ± 5) ° C đến khối lượng không đổi, (chênh lệch giữa hai lần c â n liên tiếp trong thời gian 24 h nhỏ hơn 0,1 %). Ghi lại khối lượng khô ( m 1 ) của mỗi mẫu th ử . 5 Làm bão hòa mẫu 5.1 Mẫu th ử sau khi làm nguội đến nhiệt độ phòng, được đặt dựng đứng trong thùng chân không (3.3) sao cho các viên mẫu không tiếp xúc với nhau và không ti ế p xúc với thành thùng. Nối thùng chân không với bơm chân không và hạ áp suất (40 ± 2,6) kPa dưới mức áp suất khí quyển. Đổ nước (3.6) vào thùng chứa mẫu sao cho ngập mẫu tối thiểu 50 mm. Duy tr ì chân không ở á p suất trên 15 min nữa. Sau đó duy trì ở áp suất khí quyển. Chu ẩ n b ị khăn ẩ m (3.5) bằng cách thấm nước và vắt kiệt nước bằng tay, dùng khăn ẩ m lau sạch nước bám d í nh trên các cạnh và b ề mặt c ủ a từng viên mẫu. Ghi l ạ i khối lư ợ ng ẩm ( m 2 ) của từng viên mẫu. 5.2 Độ hút nước ban đầu E 1 của gạch được tính bằng ph ầ n trăm (%), theo công thức (1): (1) trong đó: m 1 là khối lượng mỗi viên mẫu khô, tính bằng gam (g); m 2 là khối lượng mỗi viên mẫu ướt , tính bằng gam (g); 6 Cách ti ế n hành Chọn một trong những vi ê n gạch dày nh ấ t đ ể th ử . Viên gạch này đại di ệ n cho toàn bộ số mẫu th ử . Khoan một lỗ c ó đường kính 3 mm ở giữa mặt cạnh viên gạch, sâu tối đa 40 mm. Đặt nhiệt k ế (3.7) vào lỗ và gắn chặt bằng vật liệu cách nhiệt (polystyren co gi ã n). Nếu không th ể khoan l ỗ th ì đặt nhiệt k ế ở giữa bề mặt viên gạch và gắn viên gạch thứ hai lên trên. Đặt các viên gạch dựng đứng trong tủ lạnh sao chúng không ti ế p xúc với nhau và để cho không kh í đi qua các b ề mặt mẫu. T ấ t c ả các phép đo nhiệt độ phải đảm bảo độ ch í nh xác ± 0,5 ° C . Hạ thấp nhiệt độ xuống - 5 ° C với tốc độ không vượt quá 20 ° C /h. Duy trì nhiệt độ mẫu thử xu ố ng - 5 ° C trong 15 min. Sau đó phun hoặc ngâm ngập các viên gạch v à o nước (3.6) cho đến kh i đạt nhiệt độ + 5 ° C . Duy trì nhiệt độ gạch ở + 5 ° C trong 15 min. Lặp lại chu trình tr ê n không nhỏ hơn 100 lần. Chỉ được phép dừng chu trình trên khi gạch đ ã ngâm nước ở + 5 ° C . Cân khối lượng viên gạch ( m 3 ) sau khi thử, sau đó s ấ y khô đến khối lượng không đổi ( m 4 ). Độ h ấ p thụ nước cuối là E 2 được t í nh bằng ph ầ n trăm (%) khối lượng theo công thức (2): (2) trong đó: m 3 là khối lượng của viên gạch ướt sau khi thử, t í nh bằng gam (g); m 4 là khối lượng của viên gạch khô sau khi thử, tính bằng gam (g). Sau 100 chu kỳ thử, kiểm tra b ề mặt mẫu bằng mắt thường hoặc sử dụng kính mắt đảm bảo thị lực ở khoảng cách 25 cm đến 30 cm, với cư ờ ng độ á nh sáng khoảng 300 Lux. C ó thể kiểm tra mẫu giữa quá trình th ử . Gh i lại sự phá hủy b ề mặt và các cạnh của mẫu th ử . 7 Báo cáo thử nghiệm Trong báo cáo thử nghiệm bao gồm ít nh ấ t các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) nhận biết về mẫu thử, bao gồm khuyết tật b ề mặt mẫu, nếu cần; c) số lượng mẫu thử; d) độ hút nước ban đầu của m ẫ u ( E 1 ); e) độ hút n ước cuối củ a mẫu ( E 2 ); f) mô t ả các khuy ế t tật trước khi thử của mẫu và sự phá hủy trên bề mặt và cạnh của viên gạch sau khi thử đóng băng và tan băng; g) s ố lượng viên m ẫ u b ị phá hủy sau 100 chu kỳ th ử .